## Jurnal Riset Fisika Indonesia
Volume 2, Nomor 1, Desember 2021
ISSN: 2776-1460 (print); 2797-6513 (online) http://journal.ubb.ac.id/index.php/jrfi/3171
Karakteristik Karbon Aktif Limbah Kulit Lada ( Piper Nigrum L ) sebagai Elektroda Superkapasitor
Dewi Marina * , Widodo Budi Kurniawan
1) Jurusan Fisika Universitas Bangka Belitung Jl. Kampus Terpadu UBB, Kel. Balunijuk, Kec. Merawang, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia 33172
*E-mail korespondensi: dewimarina08@gmail.com

## Info Artikel:
Dikirim: 25 November 2021 Revisi: 18 Desember 2021 Diterima: 28 Desember 2021 Kata Kunci:
Karbon Aktif, Konsentrasi,
Aktivator, Kapasitansi Spesifik

## Abstract
Energy requires a storage device that has a high specific capacitance,  namely a supercapacitor. Supercapacitor is a charge storage device that has a high specific capacitance.  In  this  research,  the  preparation  and  characterization  of  activated carbon from pepper peel waste has been carried out as a supercapacitor electrode material. Carbon was activated with a variation of NaOH activator 1 M, 3 M and 5 M followed by heating at a temperature of 700˚ C for 3 hours under nitrogen gas (N2).  The  carbon  was  then  characterized  using  Scanning  Electron  Miscroscopy- Energy  Dispersive  Spectroscopy  (SEM-EDS),  Brunauer-Emmett-Teller  (BET)  and capacitance  measurement  using  the  Cyclic  Voltametry  (CV)  method.  The  test results showed that the activated carbon of pepper peel waste was porous with round pores in the 3 M and 5 M samples, while at 1 M there were flat and long hollow pores. The results of the EDS for each sample contained elements of carbon (C)  respectively,  namely  77.57%,  75.96%,  and  74.62%.  BET  results  show  a maximum  surface  area  of  149.319  m2/g.  The  highest  supercapacitor  electrode capacitance was obtained at a concentration of 5 M with a scan rate of 1 mV/s which was 12.68 F/g.

## PENDAHULUAN
Pemenuhan  kebutuhan  energi  menjadi  salah  satu  tantangan  seiring  meningkatnya perkembangan teknologi, sehingga diperlukan adanya piranti penyimpan energi yang efektif dan efisien.  Superkapasitor  merupakan  salah  satu  alat  penyimpan  energi  yang  dapat  menyimpan energi  dalam  jumlah  yang  besar  [1]  dan  memiliki  beberapa  keunggulan  diantaranya  waktu pengisian  cepat  dengan  waktu  hidup  lebih  lama  dari  baterai,  mempunyai  rapat  daya  dan kapasitas  penyimpan  yang  relatif  besar  [2].    Dari  sisi  keramahan  terhadap  penggunaannya, superkapasitor  tidak  bersifat  korosif  sehingga  tidak  bersifat  racun  [3].  Komponen  penyusun superkapasitor  terdiri  dari  elektroda,  elektrolit,  pengumpul  arus  dan  separator  [1].    Bahan elektroda  adalah  komponen  utama  yang  berpengaruh  terhadap  kapasitas  penyimpan  energi superkapasitor  [3].  Kinerja  superkapasitor  tergantung  bahan  dasar  penyusun  pembuatan elektroda [4].
Dibandingkan bahan lain seperti logam oksida, polimer konduktif [4] karbon nanotube , karbon aerogel, dan graphene [5] , karbon aktif merupakan bahan yang  mudah didapatkan,
biaya murah, distribusi ukuran pori yaitu berkisar 0 nm – 50 nm [6], konduktivitas listrik yang baik, dan memiliki luas permukaan yang tinggi [7].
Pembuatan elektroda superkapasitor, konsentrasi dan jenis aktivator mempengaruhi sifat fisis,  elektroda  sel  superkapasitor,  karakterisasi  sifat  elektrokimia  sel  superkapasitor  dan  nilai kapasitansi spesifik yang dihasilkan [8] [9]. Aktivator NaOH dapat digunakan dalam pembentukan nanopori karbon karena memiliki kelebihan yaitu murah dan tidak korosif [10], luas permukaan spesifik tinggi, ramah lingkungan, serta meningkatkan jumlah pori elektroda karbon yang dapat mengakibatkan  luas  permukaan  dan  diameter  pori  lebih  besar  [4].  Salah  satu  bahan  dalam pembuatan karbon aktif yaitu limbah biomassa.
Biomassa merupakan bahan yang berasal dari tumbuhan. Pemanfaatan biomassa dalam pembuatan karbon aktif memiliki beberapa keuntungan karena memiliki ketersediaan sumber yang banyak dengan harga yang relatif murah [5], dapat mengurangi jumlah produksi limbah, luas permukaan yang tinggi dan mudah di dapat [11].  Pemanfaatan karbon aktif dari biomassa yang  telah  dilakukan  yaitu  kulit  apricot,  ampas  tebu,  serat  pisang,  kanji  jagung,  dan  lain sebagainya [12]. Salah satu bahan biomassa yang dapat dimanfaatkan dalam pembuatan karbon aktif adalah limbah lada. Limbah lada terdiri dari tangkai dan kulit lada [13] . Kurniawan et al. telah melakukan penelitian tentang elektroda superkapasitor sebagai media penyimpan energi listrik dengan sintesis limbah kulit lada menggunakan aktivator HCl dilanjutkan dengan dialiri gas inert nitrogen (N 2 ) menggunakan temperatur 600˚ C selama 3 jam, diperoleh nilai kapasit ansi spesifik  sebesar  0,45  F/g  dan  memiliki  morfologi  berpori  berukuran  24,5  nm.  Kulit  lada  dapat dijadikan  sebagai  karbon  aktif  sebagaimana  yang  telah  dilakukan  [14]    dimana  kandungan karbonnya  yang  cukup  tinggi  yaitu  79,13%.  Bahan  elektroda  yang  dapat  dijadikan  sebagai elektroda superkapasitor jika nilai kapasitansi spesifik antara 5,844 x 10 -9 F/g – 2700 F/g [15]. Berdasarkan  uraian  permasalahn  diatas,  maka  peneliti  tertarik  melakukan  penelitian terkait    karakteriasi  karbon  Aktif  Limbah  Kulit  Lada  ( Piper  nigrum  L )  sebagai  Elektroda Superkapasitor.  Melalui  penelitian  ini,  diharapkan  limbah  kulit  lada  akan  lebih  termanfaatkan serta menambah nilai ekonomis.

## METODE PENELITIAN

## Alat dan Bahan
Alat  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  mortar,  timbangan  digital,  ayakan  200 mesh, corong, gelas beaker, kertas pH universal, pH meter digital, hot plate stirer magnetic , pipet tetes,  spatula, Scanning  Electron  Miscroscopy-Energy  Dispersive  Spektroscopy (SEM-EDS), Brunauer-Emmett-Teller (BET) JWGB Meso 112, Cyclic Voltametry (CV).
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah limbah kulit lada dari Bangka Belitung, NaOH, HCl, PVA, H 2 SO 4 dan Polyvinly alcohol (PVA).

## Prosedur Penelitian Preparasi sampel dan prakarbonisasi
Preparasi  limbah  kulit  lada  dilakukan  dengan    memisahkan  kotoran-kotoran  yang menempel pada kulit lada dengan cara dicuci dan dikeringkan dibawah sinar matahari. Sampel yang sudah dibersihkan selanjutnya dilakukan prakarbonisasi dengan dipanaskan menggunakan oven dengan suhu 130˚ C selama 2 jam. Hasil sampel kemudian digerus dan diayak menggunakan mortar dan ayakan 200 mesh.

## Aktivasi Karbon
Karbon selanjutnya diaktivasi menggunakan aktivator NaOH 1 M, 3 M, dan 5 M selanjutnya dapat dibuat perkodean sampel seperti Tabel  1 Tiap sampel dibuat perbandingan karbon dan larutan  yaitu  1:  5.  Selanjutnya  diaduk  menggunakan magnetic  stirrer sampai  homogen  dan didiamkan selama 24 jam. Hasil perendaman karbon kemudian dicuci dengan aquades hingga pH
netral  dan  disaring  menggunakan  kertas  saring  hingga  terbentuk  prekursor  karbon  aktif. Prekursor tersebut selanjutnya diaktivasi dalam furnance yang dialiri gas N 2 pada suhu 700˚C dan holding time selama 3 jam. Karbon aktif kemudian dikarakterisasi menggunakan SEM-EDS dan BET.
Tabel 1 Kode Sampel
Aktivator Nama Sampel NaOH 1 M 1 M NaOH 3 M 3 M NaOH 5 M 5 M

## Pembuatan Elektroda Superkapasitor
Pembuatan  elektroda  superkapasitor  dilakukan  dengan  mencampurkan  karbon  aktif dengan perekat PVA 5% dari massa karbon. Karbon aktif yang telah dicampur  kemudian dicetak dengan ukuran diameter 1 cm dan ditekan dengan beban sebesar 4 ton dan ditahan selama 2 menit.  Hasil  cetakan  dilakukan  perendaman  dalam  larutan  H 2 SO 4 minimal  selama  1  hari, kemudian  elektroda  di  uji  nilai  kapasitansinya.  Pengukuran  nilai  kapasitansi  dengan menggunakan metode CV pada tegangan 0,0 s/d 1,0 volt dengan laju scan 1 mV/s, 2 mV/s, dan 5 mV/s. Pengukuran kapasitansi dapat dihitung dengan menggunakan persamaan pada metode CV.

## Karakterisasi Sampel
Serbuk karbon aktif yang telah diaktivasi, selanjutnya dikarakterisasi menggunakan SEM- EDS,  BET dan metode CV. Analisis SEM-EDS bertujuan untuk mengetahui  unsur yang ada dalam karbon  aktif,  mengetahui  morfologi  permukaan  sampel.  Analisis  BET  bertujuan  untuk mengetahui luas permukaan, volume pori, dan diameter pori. Sedangkan untuk mengetahui nilai kapasitansi spesifik dilakukan pengujian elektokimia dengan metode cyclic voltammetry .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Preparasi sampel dan prakarbonisasi
Preparasi limbah kulit lada dilakukan dengan membersihkan limbah kulit lada dengan air dan aquades untuk dibersihkan dari kotoran-kotoran. Gambar 1 (a) memperlihatkan limbah kulit lada sebelum dilakukan preparasi dan prakarbonisasi. Setelah dilakukan preparasi, limbah kulit lada  digerus  menggunakan  mortar.  Hasil  dari  penggerusan  limbah  kulit  lada  ditunjukkan  oleh Gambar 1 (b), kemudian limbah kulit lada diayak dengan menggunakan ayakan 200 mesh untuk menyeragamkan ukurannya.
(a)
(b)
Gambar 1 (a) Limbah Kulit Lada, (b) Hasil penggerusan limbah kulit lada

## Proses Aktivasi
Proses  ini  dilakukan  secara  aktivasi  kimia  dan  fisika.  Hasil  aktivasi  dengan  NaOH  dapat ditunjukkan seperti pada Gambar 2. Selanjutnya dilakukan aktivasi fisika dengan memanaskan karbon dalam furnance inert yang dialiri gas N 2 pada suhu 700˚C dan holding time selama 3 jam.

## Gambar 2 Hasil aktivasi karbon menggunakan NaOH

## Karakterisasi SEM-EDS
Pengujian  SEM-EDS  dilakukan  untuk  melihat  struktur  dan  kandungan  dari  karbon.  Pada Gambar  3  menunjukkan  hasil  karakterisasi  SEM  karbon  yang  telah  dilakukan  aktivasi,  dengan pembesaran 5.000 kali menunjukkan bahwa sampel karbon berpori. Hasil analisis menunjukkan bahwa adanya pori terjadi karena proses karbonisasi, komponen bahan terdegredasi menjadi gas (CO,  CO 2 ,  hidrogen  dan  metan)  [16].  Selain  itu,  terbentuknya  pori  permukaan  karbon  aktif dipengaruhi  oleh  proses  aktivasi  kimia  dan  fisika  [13].  Adanya  pori  pada  sampel  dapat  dilihat pada Gambar 3.
(a) (b) (c)
Gambar 3 Hasil SEM pada sampel; (a) Sampel 1 M (b) Sampel 3 M (c) Sampel 5M
Pada hasil pengujian SEM seluruh sampel, terdapat bintik-bintik putih (Gambar 3). Bintik- bintik  putih  ini  diduga  disebabkan  oleh  sisa  aktivator  yang  terkandung  dalam  sampel.  Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan temperatur aktivasi agar energi panas yang dihasilkan semakin tinggi dan menghasilkan partikel yang berukuran lebih kecil [17]. Pada sampel 3 M dan 5  M  memiliki  bentuk  yang  serupa,  sedangkan  sampel  1  M  memiliki  pori  yang  berongga  dan seperti lubang pipih yang memanjang. Adanya keberadaan pori menyediakan ruang transfer ion atau muatan pada elektroda karbon aktif [18].
Untuk mengetahui kandungan unsur pada karbon aktif perlu dilakukan pengujian EDS. Data uji EDS disajikan pada Tabel 2.

## Tabel 2  Kandungan  Karbon Aktif Limbah Kulit Lada
Unsur Sampel 1 M Sampel 3 M Sampel 5M Persentase berat (%) Persentase berat (%) Persentase berat (%) C 77,57 75,96 74,62 O 16,89 17,42 18,22 Mg 00,95 01,52 01,57 Al 01,23 01,32 01,60 Si 01,39 01,05 01,39 Ca 01,97 02,73 02,60 Total 100,00 100,00 100,00
Berdasarkan data  uji EDS, karbon aktif limbah kulit lada mengandung unsur karbon (C), dan senyawa penyusun limbah kulit lada seperti O, Mg, Al, Si, dan Ca. Berdasarkan Tabel 2 sampel karbon (C) yang cukup tinggi yaitu pada sampel 1 M sebesar 77,57%. Meskipun unsur C pada sampel  1 M lebih besar, sampel 3 M dan 5 M dapat dijadikan sebagai karbon aktif karena jumlah
kandungan karbon yang dihasilkan telah memenuhi standar mutu kadar karbon yaitu minimal 65% berdasarkan SNI No. 06-3730-1995.
Karakteriasi Brunaer-Emmett-Teller (BET)
Hasil luas permukaan dapat diketahui melalui pengujian BET.  Adapun hasil pengujian BET dari serbuk karbon aktif limbah kulit lada ditunjukkan pada Tabel 3
Tabel 3 Hasil BET Sampel Karbon Aktif Limbah Kulit Lada
Kode Sampel Luas Permukaan (m 2 /g) Volume Pori (cm 3 /g) Diameter Pori (nm) 1 M 3,591 0,002 2,058 3 M 5,407 0,003 2,196 5 M 149,319 0,078 2,090
Berdasarkan  hasil  pengukuran  BET  yang  diperoleh,  luas  permukaan  sampel  yang  besar yaitu pada sampel dengan kode 5M yaitu 149,319 m 2 /g. Hasil ini membuktikan bahwa semakin besar nilai konsentrasi, maka semakin besar nilai luas permukaan yang didapatkan.
Karakteriasi Cyclic Voltumetry (CV)
Sampel dilakukan analisis sifat elektrokimia menggunakan CV. Pengukuran menggunakan CV  menghasilkan  nilai  arus  dan  potensial,  sehingga  dapat  menghasilkan  kurva  voltamogram. Penentuan  nilai  kapasitansi  spesifik  dari  elektroda  superkapasitor  dapat  ditentukan menggunakan persamaan pada metode CV
Analisis  elektrokimia  pada  sifat  karakteristik  elektroda  superkapasitor  dilakukan menggunakan CV pada rentang potensial 0,0 - 1,0 Volt laju scan 1 mV/s, 2 mV/s dan 5 mV/s dan variasi aktivator NaOH 1 M, 3 M dan 5 M.  Data di plot menggunakan perangkat lunak SigmaPlot untuk menampilkan kurva pada Gambar 4.
Berdasarkan  kurva  voltammogram  pada  Gambar  4,  kenaikan  laju  scan  mengakibatkan daerah potensial yang semakin lebar. Hal ini dikarenakan tingginya laju scan mengindikasikaan bahwa ion-ion tidak menyebar ke pori-pori karbon yang menyebabkan difusi ion hanya terjadi di permukaan elektroda, sedangkan laju scan yang semakin rendah maka ion memiliki cukup waktu untuk terdifusi hingga pori meso dan mikro elektroda [19].
Kurva voltammogram mengindikasikan adanya arus charge dan discharge . Arus charge dan discharge akan semakin besar jika memiliki ukuran elektroda pori yang luas. Peningkatan arus charge ke  arah  positif  dalam  kurva  voltammogram  serta  arus discharge ke  arah  negatif menyebabkan sifat kapasitif elektroda meningkat.
Nilai kapasitansi spesifik paling tinggi berdasarkan kurva yaitu pada laju scan 1 mV/s, dapat dilihat bahwa luas daerah laju scan 1 mV/s lebih kecil daripada laju scan 2 mV/s dan laju scan 5 mV/s (Gambar 4).  Untuk mengetahui pengaruh variasi aktivator terhadap laju scan 1 mV/s dapat dilihat pada Gambar 5.
Gambar  5  menunjukkan  bahwa  sampel  5  M  memiliki  kurva  yang  lebih  luas  dan  besar dibandingkan sampel 1 M dan 3 M. Variasi konsentrasi berpengaruh terhadap besarnya bentuk kurva  yang  dihasilkan.  Semakin  lebar  bentuk  kurva  yang  dihasilkan  maka  semakin  besar  nilai kapasitansi  spesifik  yang  dihasilkan  [20].  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  semakin  besar konsentrasi aktivator yang digunakan, maka semakin meningkat nilai kapasitansi yang dihasilkan. Hal  ini  dikarenakan  semakin  tinggi  konsentrasi  yang  digunakan  maka  nilai  kapasitansi  spesifik yang dihasilkan semakin besar [8]. Akan tetapi pada penelitian ini, konsentrasi 3 M mengalami penurunan, hal ini dapat dikarenakan faktor massa elektroda, nilai arus charge dan discharge pada pengujian elektroda superkapasitor. Besarnya nilai kapasitansi bergantung pada nilai Ic dan
Id  dari  hasil  pengukuran  yang  diperoleh.  Untuk  mengetahui  nilai  kapasitansi  spesifik  suatu elektroda dapat dihitung menggunakan persamaan pada metode CV. Nilai Ic dan Id dapat dilihat pada Tabel 4.
Gambar 4  Kurva Voltammogram berdasarkan variasi laju scan pada konsentrasi aktivator (A) Sampel 1 M, (B) 3 M, (C) 5 M
Gambar 5 Kurva Voltammogram laju scan 1 mV/s
Tabel 4 Hasil Uji Elektroda Superkapasitor pada Laju Scan 1 mV/s
Sampel Massa elektroda (g) Ic (A) Id (A) Csp (F/g) 1 M 0.0115 0.000048 0.000002 4 3 M 0.013 0.000032 0.000002 2.307692308 5 M 0.0112 0.000113 -0.000029 12.67857143
Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai kapasitansi spesifik secara berturut yaitu 4 F/g, 2,31 F/g, dan 12,68 F/g. Berdasarkan nilai kapasitansi spesifik yang didapatkan nilai kapasitansi spesifik
A B C
dengan  variasi  1  M,  3  M  dan  5  M  dapat  dijadikan  sebagai  elektroda  superkapasitor  karena besarnya nilai kapasitansi sudah termasuk dalam rentang nilai 5,844 x 10 -9 F/g – 27 x 10 2 F/g [15]. Berdasarkan hasil penelitian, luas permukaan mempengaruhi nilai kapasitansi spesifik yang didapatkan  dan  menjadi  faktor  penting  dalam  menentukan  kapasitansi  penyimpan  muatan. Semakin  besar  luas  permukaan  maka  semakin besar  nilai  kapasitansi  [10].  Pada  penelitian  ini menunjukkan bahwa besarnya nilai luas permukaan berbanding lurus dengan nilai kapasitansi spesifik yang didapatkan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa variasi konsentrasi berpengaruh terhadap nilai kandungan unsur dan morfologi yang didapatkan. Kode sampel 1 M, 3 M dan 5 M memiliki morfologi berpori dan memiliki kandungan Karbon (C) secara berurut yaitu 77,57%,  75,96%  dan  74,62%.  Luas  permukaan  mengalami  peningkatan  seiring  dengan bertambahnya konsentrasi. Nilai luas permukaan tertinggi yaitu 149,319 m 2 /g. Hasil pengujian CV menunjukkan nilai kapasitansi spesifik pada kode sampel 1 M, 3 M dan 5 M secara berurut yaitu 4 F/g, 2,31 F/g dan 12,68 F/g.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]   E. Taer, S. Hartati, Sugianto and R.Taslim, "Pengaruh Variasi Suhu Aktivasi Fisika Terhadap Sifat  Fisis  Dan  Elektrokimia  Elektroda  Karbon  Superkapasitor  Dari  Limbah  Kulit  Pisang," Spektra Jurnal Fisika dan Aplikasinya, vol. I, 2016.
[2]   R.  Kotz  and  M.Carlen,  "Principles  and  Applications  of  Electrochemical  Capasitors," Electrochimia Acta, vol. 15, 2000.
[3]   K.  Karthikeyan,  D.  Kalpana  and  N.  G.  Renganathan,  "Synthesis  And  Characterization  Of Znco2o4 Nanomaterial For Symmetric," Ionics, 2009.
[4]   E.  Mossfika,  Syukri  and  H.  Aziz,  "Pembuatan  Karbon  Aktif  Ampas  Teh  yang  Diaktivasi Dengan NaOH Sebagai Material Elektroda Superkapasitor," Journal of Aceh Physics Society, vol. 9, no. 2, pp. 42-47, 2020.
[5]   Z. A. Rifani, E. Taer and R. Taslim, "Pengaruh Temperatur Aktivasi Fisika Terhadap Kinerja Superkapasitor Berbasis Elektroda Karbon dari Ampas Sagu," Pekanbaru, 2018.
[6]   O. N. Tetra, H. Aziz, Emriadi, S. Ibrahim and A. Alif, "Review : Superkapasitor Berbahan Dasar Karbon  Aktif  dan  Larutan  Ionik  sebagai  Elektrolit," Jurnal  Zarah, vol.  6, no.  1, pp. 39-46, 2018.
[7]   A.  Ramdja,  M.  Halim  and  J.  Handi,  "Pembuatan Karbon  Aktif  dari  Pelpah  Kelapa  ( Cocus nucifera)," Jurnal Teknik Kimia, vol. 15, 2008.
[8]   R.  Farma,  V.  Melinda,  S.  Awitdrus,  E.  Taer  and  Y.  Hamzah,  "Cyclic  Voltammetry  Sel Superkapasitor Dengan Variasi Konsentrasi Aktivator Kalium Hidroksida," 2016.
[9]   P. Kurniawan, E. Taer, U. Malik and R. Taslim, "Pengaruh Konsentrasi KOH Terhadap Sifat Fisis  Dan  Elektrokimia  Elektroda  Karbon  Dari  Limbah  Kulit  Durian  Sebagai  Sel Superkapasitor," Komunikasi Fisika Indonesia, vol. 15, 2018.
[10]  M. Rosi, F. Iskandar, M. Abdullah and Khairurrijal, "Sintesis Nanopori Karbon dengan Variasi Jumlah NaOH dan Aplikasinya sebagai Superkapasitor," Seminar Nasional Material, 2013.
[11]  V.  Ruiz,  C.  Blanco,  M.  Granda,  R.  Menendez  and  R.  Santamaria,  "Influence  Of  Electrode Preparation  on  the  electrochemical  behaviour  of  carbon-based  supercapacitors," J  Appl Electrochem, vol. 37, pp. 717-721, 2007.
[12]  E. Taer, Buku Ajar Dr. Erman Taer, M.Si, 2018.
[13]  Megiyo,  A.  Noor,  N.  Farika  and  H.  Aldila,  "SINTESIS  KARBON  BERPORI  LIMBAH  TANGKAI BUAH  LADA  PUTIH  BANGKA  (Muntok  white  pepper)  SEBAGAI  ELEKTRODA SUPERKAPASITOR," Prosiding Seminar Nasional Penelitian & Pengabdian Pada Masyarakat
, pp. 171-194, 2019.
[14]  W. B. Kurniawan, A. Indriawati, D. Marina and E. Taer, "THE POTENTIAL OF PEPPER SHELL (Piper  Nigrum)  FOR  SUPERCAPACITOR  ELECTRODES," Jurnal  Ilmiah  Pendidikan  Fisika  Al- BiRuNi , vol. 08 (1), pp. 109-116 , 2019.
[15]  M. Khairati, Pengaruh Elektrolit H3PO4 terhadap Sifat Listrik pada Elketroda Superkapasitor dari  Campuran  Zeolit  dan  Resin  Damar,  Padang  :  Univeristas  Andalas:  Skripsi  tidak  di terbitkan, 2014.
[16]  S.  Wibowo,  W.  Syafi  and  G.  Pari,  "Karakterisasi  Permukaan  Arang  Aktif  Tempurung  Biji Nyamplung," Makara Journal of Technology, no. 15 (1), pp. 17-24, 2011.
[17]  Z. Efendi and Astuti, "Pengaruh Suhu Aktivasi Terhadap Morfologi dan Jumlah Pori Karbon Aktif Tempurung Kemiri sebagai Elektroda," Jurnal Fisika Unand, vol. 5, no. 4, pp. 297-302, 2016.
[18]  Yusriwandi,  E.  Taer  and  R.  Farma,  "Pembuatan  dan  Karakterisasi  Elektroda  Karbon  Aktif dengan Karboniasasi dan Aktivasi Bertingkat Menggunkaan Gas CO2 dan Uap Air," Jurnal Ilmiah Edu Research, vol. 6, no. 1, pp. 21-26, 2017.
[19]  E.  Taer,  Zulkifli,  E.  Arif  and  R.Taslim,  "Analisa  Kapasitansi  Spesifik  Elektroda  Karbon Superkapasitor dari Kayu Karet terhadap Laju Scan Berdasarkan Variasi Aktivatis HNO3," Jurnal dan Aplikasinya, vol. 1 (1), pp. 29-34, 2016.
[20]  J. Katesa, S. Junpirom and C. Tangsathitkulchai, "Effects of Carbonization Temperature on Porous  Properties  of  Coconut  Shell  Based  Activated  Carbon," TIChE  International Conference, 2011.
[21]  Y.  Tiandho,  W.  Sunanda,  F.  Afriani,  A.  Indriawati and  T.  Handayani,  "Accurate  model for temperature dependence of solar cell performance according to phonon energy," Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, vol. 55, no. 5, pp. 15-25, 2018.
[22]  K. Vuorilehto and M. Nuutinen, "Supercapasitors-Basics And Applications," Skeletontech, p. Bautzen 23.1, 2014.
[23]  D.  Syafindra,  E.  Budi  and  I.  Sugihartono,  "Rancang  Bangun  Sistem  Potensiostat Menggunakan Arduino Uno," PROSIDING SNIPS 2017, pp. 72-81, 2017.
[24]  S. Yanti, E. Taer and Sugianto, "Efek Modifikasi Permukaan Karbon Aktif Monolit Terhadap Sifat Fisis dan Elektrokimia Sel Superkapasitor," JOM FMIPA, vol. I, no. 2, 2014.